( 864 ) 

 » Voici, en résumé, les résultats de l'analyse : 



Oiygine. Rapports. 



Silice °> 5 9'7 o,3i55 6 



Alumine o,2258 o,io5i 2 



Soude 0,1293 o,o333j 



Chaux 0,0268 0,0076' . 



t- /- } 0,0400 . 1 



Magnésie 0,01 15 0,00451 



Oxyde ferreux o,oi56 o,oo35 ' 



Potasse Traces. 



1 ,0007 



» En l'absence de caractères cristallographiques, si l'on doit s'en rappor- 

 ter aux résultats de l'analyse, on voit que la matière minérale qui a fait 

 l'objet de ce travail semble se rapprocher notablement d'une espèce com- 

 prise dans la famille des Wernerites, et connue sous le nom de dipyre. On 

 observe, en effet, entre les éléments du jade vert le rapport approché de 



I : a : 6 ou bien 3 : 6 : 1 8 exprimé par la formule 



3(Na,Ca,Mz,F) + 2ÂI + 9S1. 



La composition de ces minéraux peut donc être représentée sous la même 

 formule générale : 



3R + 2Àl + o.Si. 



II est à remarquer toutefois que dans le jade vert, la soucie est en proportion 

 qui excède beaucoup celle des autres bases à 1 atome d'oxygène, tandis 

 que, dans le dipyre, la chaux et la soude sont en quantités à peu près égales. 

 Il y a aussi une différence notable entre la densité de ces matières, celle du 

 jade vert étant, comme nous l'avons dit plus haut, de 3,34 , et celle du 

 dipyre ne s'élevant qu'à 2,66. 



» On voit encore par ce qui précède qu'il n'est plus possible de réunir 

 le jade vert au jade blanc, dans la classification des espèces, le dernier 

 étant essentiellement formé de silice, de chaux et de magnésie, dans la pro- 

 portion exprimée par la formule générale 



RSi, 



et rentrant dans la famille des Amphiboles. 



» J'aurais voulu reconnaître et isoler le principe colorant qui produit 

 l'agréable teinte du jade vert : le peu de matière que j'avais à ma disposi- 



